537 



ten Variablen sein können: in praxi ist die Frage beson- 

 ders wichtig, unter welchen Umständen die Nebenerscheinun- 

 gen ein minimum werden, z. B. ob bei kurzer Einwirkung 

 einer hohen Temperatur oder lang andauernder einer niederen. 

 Von einer systematischen Behandlung aller dieser Fragen musste 

 vorläufig abgesehen werden, einmal, weil die immer wieder- 

 kehrende Frage: wann sind zwei Silicate von gleicher Zusam- 

 mensetzung identisch, wann metamer? sich zur Zeit nicht be- 

 antworten lässt, und erst in dieser Richtung Kriterien gefunden 

 werden müssen, vor allem war es jedoch geboten rasch eine 

 möglichst grosse Zahl von Thatsachen auf dem Gebiet 

 der Silicatmetamorphose zu gewinnen, als Ausgangspunkt für 

 weitere Forschungen. 



Feingepulverter Leucit vom Vesuv (1.) wurde 18 Stunden 

 mit Kochsalzlösung bei 180° — 195° in zugeschmolzenen Glas- 

 röhren erhitzt, wobei der grösste Theil umgewandelt wurde 

 und durch Schlämmen vom unveränderten sich leicht trennen 

 liess. Die Zusammensetzung des abgeschlämmten Antheils im 

 lufttrocknen Zustande giebt die Analyse 1 a. 



Ib. Leucit mit NaCUösung 4 Monate behandelt. 



1 c. Leucit mit Na Öllösung l x / 2 Monate behandelt*); 

 lufttroken. 



1 d. Leucit mit Na 2 C0 3 lösung 4 Monate behandelt. 





1. 



la. 



lb. 



lc. 



ld. 



H 2 0 



0,32 



7,86**) 



7,84 



8,04***) 



7,54 



Si0 2 



56,04 



55,30 



54,62 



55,38 



54,72 



A1 2 0 3 



23,38 



22,91 



23,46 



22,71 



23,61 



CaO 



0,20 



0,29 



0,20 



0,25 



0,20 



K 2 0 



18,90 



0,68 



0,66 



0,89 



1,40 



Na 2 0 



1,41 



12,96 



13,22 



12,73 



12,54 





100,25 



100 



100 



100 



100 



Wie man sieht, haben die künstlichen Umwandlungsproducte 

 des Leucits die Zusammensetzung des Analcims. 



Zur Entscheidung der Frage, ob nicht erhöhte Temperatur 

 wesentliche Bedingung der Umwandlung ist, wurden 2 Proben 

 Leucitpulver mit Kochsalzlösung: le. bei 40°, lf. bei Zimmer- 

 temperatur, beide 11 Monate lang behandelt; die Analysen 

 lehren , dass auch unter diesen Umständen Analcim erhalten 



*) Je mehr Substanz in Arbeit genommen wird, um so mehr Zeit 

 ist zur völligen Umwandlung erforderlich; beim Versuch 1 b. wurden 

 ca. 7grm., beim Versuch lc. 3 grm. Leucitpulver digerirt. 

 **) Ueber H 2 S0 4 entweichen 0,23 %. 

 ***) Ueber H 2 S0 4 entweichen 0,42%. 



35* 



